Io8 ACADÉMIE DES SCIENCKS. 



minute 12""' de gaz renfermant 10""', 7 d'hydrogène et seulement i'"'', > de 

 gaz carljonique. 



II. Oxydes catalyseurs désliydratants. — iNous trouvons dans ce groupe, 

 à côté de [''alumine précipitée et desséchée à 3oo°, la t/iorine, et Voayde 

 bleu de tungstène, préparé en réduisant l'anhydride tungstique Tu O' parles 

 alcools (voir notre Note du G juillet). Avec l'éthanol, au-dessus de 280", on 

 obtient un dégagement d'éthylène pur, avec seulement des traces de dédou- 

 blement aldéhydique. A 34o°, les doses respectives de gaz dégagé étaient : 



cm' 



Pour l'alumine 21 



Pour la thorine 3 1 



Pour l'oxyde bleu de Tu 57 



Ce pouvoir catalyseur se maintient longlemps, mais va toutefois en dimi- 

 nuant peu à peu. 



Les autres alcools primaires forméniques se comportent de même et 

 fournissent le carbure éthylénique correspondant, sans production notable 

 de carbure condensé. Pourtant avec Valcool isobntyligue, nous avons con- 

 staté la formation d'un peu de diisobutyléne ( ,'„ au plus). 



Ayec Valcool benzyligue, les catalyseurs de déshydratation donnent lieu 



à la réaction 



«C«H^CiI-011 = /itP0 (C^tP.GH)". 



Il y a production d'une matière résineuse brun jaunâtre de formule 

 brute C'H'', qui forme sur l'oxyde un dépôt volumineux très caractéris- 

 tique. 



III. Oxydes catalyseurs mixtes. — Beaucoup d'oxydes donnent lieu 

 simultanément aux deux réactions, produisant à la fois de Thydrogène et 

 l'aldéhyde, de l'eau et le carbure éthylénique. Pour un même alcool, la 

 proportion des deux i^éactions varie selon la nature de l'oxyde, selon la 

 manière dont il a été préparé, et aussi suivant la température où est con- 

 duite la catalyse : l'élévation de température a pour effet d'augmenter les 

 vitesses des deux réactions, mais surtout celle du dédoublement aldéhy- 

 dique. 



Les oxydes de silicium, chrome, titane, zirconium, gluciniam, zinc, pro- 

 venaient de la dessiccation à 3oo° des hydrates. U'oxyde noir d'uranium 

 UO-, Xoxyde bleu de molybdène Mo-0% Y oxyde noir de vanadium Y- O^ 

 avaient été préparés en réduisant par l'alcool, vers 350", les oxydes UO', 

 MoO% V^0= 



»5 



